34      J-  Königsberger  u.  0.  Keichenheini,  Die  Elektrizitätsleitung 
Pyrit. 
Man  findet  sehr  verschiedene  Angaben  über  den  spezi- 
fischen Widerstand  des  Pyrit;  es  liegt  dies,  wie  schon  früher 
erwähnt  wurde,  an  Unreinheit  des  Materials,  und  man  muß 
hier  den  Pyrit  mit  dem  geringsten  Widerstand  für  den 
reinsten  halten.  Zuerst  wurde  Pyrit  aus  Traversella  unter- 
sucht. Der  Widerstand  eines  Stabes  aus  einem  großen 
scheinbar  ganz  homogenen  Kristall  wurde  gemessen. 
Stab  lang  11,8  mm.    Querschnitt  4,68  mm2. 
Der  Widerstand  eines  cm3  beträgt  4,77  Q.  Van  Aubel 
untersuchte  Pyrit  gleichen  Ursprungs  und  fand  ähnliche  Werte. 
t 
w  (direkt  gem.) 
171 
120,3 
44 
103,9 
68 
93,5 
91 
87,5 
119 
81,2 
157 
70,4 
183 
60 
103 
85 
148 
73,7 
215 
47,1 
260 
27,8 
Es  wurde  darauf  Pyrit  aus  Val  Giuf,  Schweiz,  Grau- 
bünden, der  schon  von  dem  einen  von  uns  optisch  unter- 
sucht war,  gemessen ;  dieser  zeigt  nun  ein  ganz  anderes  Ver- 
halten wie  die  oben  behandelten,  er  scheint  aus  reinem  Fe  S2 
ohne  fremde  Einlagerungen  zu  bestehen.  Er  zeigt 
weder  unipolare  Leitung,  noch  elektromotorische 
Gegenkraft,  Er  hat  einen  viel  geringeren  spezifischen 
Widerstand  als  jene.  Der  Widerstand  nimmt  bei  Erwärmung, 
aber  auch  bei  Abkühlung  unter  0°  zu.  Wir  haben  also  hier 
ein  Minimum,  das  etwa  zwischen  10°  und  —  50°  liegt. 
Stab  I  lang  4,78  mm.    Querschnitt  1,084  mm2. 
t 
w  (spezif.) 
20 
0,0247 
85 
0,0285 
121 
0,0308 
